SÉANCE DU l/j DÉCEMBRE igoS. lo53 



» De 5 à 7 pour loo, on voit de la perlite et du graphite ; le graphite est entouré 

 de plages blanches plus ou moins importantes, dont nous n'avons pu défuiir la nature ; 



» De 7 à j8 pour loo, on ne voit que des plages blanches, souvent bordées de 

 graphite ; parfois on distingue autour de ce graphite quelques éléments brillants ; 



» De II à 3opour loo, on trouve des cristaux qui se développent au fur et à mesure 

 que le pourcentage en silicium est plus élevé, et qui sont entourés d'un eutecliqiie, 



» En résumé, nous distinguons dans les aciers au silicium 3 groupes 

 principaux : 



» Premier groupe. — Aciers dont tout le carbone est combiné de 

 o à 5 pour loo de silicium ; 



» Deuxième groupe. — Aciers dont le carbone est en partie à l'état 

 combiné, en partie à l'état de graphite, de 5 à 7 pour 100 de silicium ; 



» Troisième groupe. — Aciers dont tout le carbone est à l'état de graphite. 

 Ce sont ceux renfermant plus de 7 pour 100 de silicium. 



» Mais ce dernier groupe doit être subdivisé : 



» 1° Aciers formés par une solution fer-silicium et contenant des quantités très 

 faibles qui se présentent sous forme de grains brillants, lesquels correspondent 

 nettement à la formule Fe^Si; ils ont pu être isolés par le chlorure de cuivre 

 ammoniacal. 



» Ce composé est toujours en petites quantités, o, t pour 100 au maximum. 



» 2° Aciers renfermant des cristaux très nets qui ont pu être isolés par la méthode 

 indiquée par MM. Carnot et Goûtai et qui correspondent bien à la formule FeSi. 



» Essais mécaniques. — Les aciers à 0,200 de carbone et renfermant 

 moins de 7 pour 100 de silicium sont seuls susceptibles d'être laminés; 

 il en est de même des aciers à 0,900 de carbone et qui contiennent moins 

 de 5 pour 100 de silicium. 



» Ces aciers seuls ont été étudiés au point de vue mécanique. 



» Les résultais de ces recherches peuvent être résumés comme il suit : 



» La charge de rupture et la limite élastique sont plus élevées dans 

 les aciers au silicium que dans les aciers ordinaires à même teneur en 

 carbone; mais elle ne croît pas sensiblement avec la teneur en silicium. 

 Leur résistance au choc (méthode Frémont) est peu élevée, leur dureté est 

 plus grande que dans les aciers au carbone ordinaires. 



G. R., 1903, 2» Semestre. (T. CXXXVII, N° 24.) 



